( 109 ) 
L'instrument fut placé avec ses pôles dirigés en haut, chaque pôle étant 
pourvu d’un petit cube de fer doux se terminant latéralement par une 
pointe, comme une petite enclume. Le palladium soumis à l’expérience fut 
suspendu entre ces deux pointes au moyen d’un étrier de papier attaché à 
trois fibres de soie de cocon, d’une longueur de 3 décimètres, et le tout fut 
recouvert d’une cloche de verre. Un filament de verre attaché au papier 
se mouvait, en guise d'indicateur, autour d’un cercle de papier collé sur la 
clocheet divisé en degrés. Le métal, qui était un fragment oblong de palladium 
déposé par l'électricité, d’environ 8 millimètres de long et 3 millimètres de 
large, fut amené au repos dans une position équatoriale, c'est-à-dire avec 
ses extrémités également éloignées des pôles de l’aimant, lequel fut alors 
chargé par le contact avec la pile. On observa une légère déviation du pal- 
ladium, de 10 degrés seulement, le magnétisme agissant contre la torsion 
du fil suspenseur. Le même palladium, chargé de 604"°1,6 d'hydrogène, 
éprouva une déflexion de 48 degrés, et se mit alors au repos. Le gaz ayant 
été ensuite chassé, et le palladium placé de nouveau dans le sens de l’équa- 
teur par rapport aux pôles de l’aimant, il ne se produisit pas la plus faible 
déviation. Il est donc évident que l'hydrogène accroît le faible magnétisme 
du palladium. Afin d'établir quelques termes de comparaison, on plongea 
la même petite masse de palladium déposé par l'électricité dans une solu- 
tion de sulfate de nickel, ayant une densité de 1,082, qu’on sait être magné- 
tique. La déviation s’éleva dans ce cas à 35 degrés, c’est-à-dire qu’elle 
était moindre que dans le cas de l'hydrogène. Lavé ensuite, et imprégné 
d’une solution de protosulfate de fer d’une densité de 1,048 (2,3 pour 100 
du poids du palladium était absorbé), le palladium indiqua une déviation 
de 50 degrés, ou environ la même qu'avec l'hydrogène. Avec une solution 
plus forte du même sel, d’une densité de 1,1 7, la déflexion était de go de- 
grés, et le palladium s'orienta dans la direction de l'axe. 
» Le palladium, sous forme de fil ou de feuille, n’éprouva aucune dévia- 
tion, lorsqu'on le plaça dans le même appareil, dont la sensibilité médiocre 
était, dans ces circonstances, un véritable avantage. Mais, après avoir été 
chargé d'hydrogène, le palladium sous cette forme subit régulièrement une 
déviation de 20 degrés. Un lavage du fil ou de la feuille à l'acide chlor- 
hydrique, dans le but d’enlever toutes traces possibles de fer, ne modifia 
pas ce résultat. Le palladium déposé d’une solution de cyanure, ou bien 
précipité au moyen de l’acide hypophosphoreux, et placé dans un tube de 
verre, ne montra pas dans notre appareil de propriétés magnétiques, mais 
il devint sensiblement magnétique après avoir été chargé d'hydrogène. 
C. R., 1869, 1€" Semestre. (T. LXVIHI, N°5.) 19 
